Méthode de synthèse du fer météorique. 



Malgré le grand nombre de recherches importantes sur les allia- 

 ges au nickel, de Hopkinsox, Le Chateliee, Osmond, Dumas, Guill- 

 aume, GuiLLET et d'autres, on ne connaît aucun indice de la possibilité 

 du dédoublement qui selon la théorie de M. Osmond, fera apparaître les 

 deux constituants, la kamacite et la taenite. ' 11 est donc évident que 

 cette réaction, si elle peut être réalisée, est caractérisée par une vitesse 

 excessivement petite. On arrive à la même conclusion si l'on considère 

 l'hystérèse bien connue des aciers au-dessous de 30 °/o de nickel, dits 

 alliages irréversibles: il n'est guère nécessaire de relever que la trans- 

 formation qui se fait, en chauffant, selon la courbe AB de la fig. !• 

 p. 0, obéit en refroidissant à une toute autre courbe AB' (non indiquée 

 dans la fig. 1) dont le point B' est situé vers 0" et 30 % de nickel. 

 Cette hystérèse remarquable prouve que la vitesse de transformation 

 du fer est abaissée très considérablement par l'addition du nickel. On 

 sait également que l'effet de l'addition d'autres éléments est d'augmen- 

 ter la viscosité, le frottement interne, du fer. 



11 faudra par conséquent, afin de parvenir à réaliser la ségré- 

 gation qui, par hypothèse, donne lieu à la plessite, avoir soin de réa- 

 liser un refroidissement excessivement lent., non pas en général, mais cmx 

 basses températures. Un refroidissement aussi lent qu'on voudra à des 

 températures au-dessus de 360°, selon le diagramme, ne donnera jamais 

 de la plessite: c'est de la vitesse de refroidissement aux températures au- 

 dessous de S60° que dépendra la formation ou non formation de la plessite. 

 Voilà la conclusion la plus importante que nous offre le diagramme. 

 D'autre part: plus le refroidissement est lent aux températures du do- 

 maine ABE., fig. 1, plus il sera facile d'obtenir une structure à kama- 

 cite grossière. Et finalement: plus le refroidissement est lent aux tem- 



' M. Osmond, cependant, fait remarquer, que »certaines expériences de M. Dumas 

 (Annales des Mines, avril à juin 1902) semblent indiquer que, par recuit ou écrouissage, on 

 pourrait obtenir un commencement de ségrégation qui rapprocherait un peu les alliages in- 

 dustriels des météorites». 



